561 



Also etwa - 8 ß -f 41 + 7 Si. In grosse hohle Eisen- 

 kegel (ßessemer steel ingot-moulds) von 4,6 Kubikfuss Inhalt 

 Hess Mallet die Schlacken mit etwa 2000° C. (3680° F., 

 der Temperatur des flüssigen Eisens) einlaufen. Er nimmt an, 

 dass das Festwerden bei 3000° F. (1650° C.) begann und 

 fand die Contraction (1. c. pag. 201) zwischen 



3680° F. (2000° C.) und 53° F. (11°,67 C.) = 

 1000 : 932,76 Volume, 



3680° F. (2000° C.) und 3000° F. (1650° C.) = 

 1000:983 Volume. 



Die erkalteten Schlackenkegel wiesen keinen gesonderten 

 Kern und keine grossen Höhlungen auf. Aussen waren sie 

 glasig, bläulich; der Rest war ein ziemlich gleichförmiges Ge- 

 menge von mehr oder weniger deutlichen, aschgrauen (wolla- 

 stonitähnlichen) Krystallen und hellfarbenem Glas. Die Kry- 

 stalle überwogen besonders nach der Mitte hin, wo sie sehr 

 gut ausgebildet waren. „Es war also ein echt krystallinisches 

 Gestein, nicht bloss Glasmasse gebildet" (1. c. pag. 200). Die 

 Krystalle wurden nicht analysirt, auch das specifische Gewicht 

 des Glases und der Krystalle ist nicht angegeben. Tafelglas 

 (der Thames plate-glass Company in Blackwall) zieht sich nach 

 vielen Ermittelungen in der Art zusammen , dass 1000 Vo- 

 lume in zähweichem Zustande, also unterhalb des Schmelz- 

 punktes, gemessen, 984,1 Volume bei 50° F. (10° C.) lie- 

 fern. Mallet schliesst daraus , dass saure Silicate sich noch 

 weniger zusammenziehen als basische. Er nennt die chemische 

 Zusammensetzung des Tafelglases (nach der Mehrzahl der 

 z. Th. von ihm angeführten Analysen mit etwa 72 pCt. Kiesel- 

 säure, 3,5 pCt. Thonerde im Maximum, 11 pCt. Kalk im 

 Maximum, 15 — 17 pCt. Alkali) „nicht sehr verschieden von der 

 Zusammensetzung der sauren Gesteine" wie Gneiss, Granit, 

 Syenit, Liparit u. s. w. , deren Thonerdegehalt er selbst im 

 Maximum auf 12 pCt. , deren Maximalgehalt an Alkali er auf 

 11 pCt. angiebt. Dabei ist auf die Differenz im Kalkgehalt 

 gar nicht Rücksicht genommen und der wesentliche Unter- 

 schied zwischen Erkaltung zu blossem Glas und der zu kry- 

 stallinischem Gestein ganz ausser Acht gelassen. 



Folgt aus der constanten Abkühlung (die am grössten in 

 dem heisseren Kern sein muss) nothwendig Contraction und 



37* 



